In order to clarify the relationship between liquid crystallinity and ionic conductivity, we synthesized side chain- and main chain liquid crystalline polymers containing ethyleneoxide chain in the polymer backbone. Side chain type polyethers were synthesized by ring opening polymerization of glycidyl ether with p-alkoxyphenyl moiety. A liquid crystalline phase was found at the alkoxy chain length of below 12. A smectic phase was induced for the mixture of the non-mesomorphic polythers with alkali metal salt, and the mesomorphic temperature range for the mixed system of the polyethers became wider with increasing amounts of alkali metal salt. These mixtures had an ionic conductivity. The ionic conductivity of the mesomorphic polyethers with alkali metal salt was larger than the non-mesomorphic polyethers with same alkali metal concentration in the whole measured temperature range. Activation energy of the smectic phase was larger than that of the isotropic phase region. The ionic condu
… Morectivity of the liquid crystalline polyther with LiClOィイD24ィエD2 was 5.38x10ィイD1-6ィエD1ScmィイD1-1ィエD1 and that of the non-mesomorphic polyether was 4.57x10ィイD1-7ィエD1ScmィイD1-1ィエD1 at 100℃.The main chain type liquid crystalline polymer composed with bisstyrylbenzene as a mesogen and oligo-oxyethylene blocks. The polymer with LiClOィイD24ィエD2 mixture (0.04) exhibited a smectic phase. However, the polymer with LiClOィイD24ィエD2 mixture (0.11) showed a nematic phase. The ionic conductivity of the polymer with LiClOィイD24ィエD2 mixture (0.11) was larger than that of the polymer with LiClOィイD24ィエD2 mixture (0.04). The polymer has a cis-trans isomerization by IィイD22ィエD2 doping or UV irradiation. The trans type polymer exhibited a mesophase, while the cis type polymer did not show any kind of mesophase. We found that the ionic conductivity of the trans type polymer was larger than that of the cis type polymer with LiClOィイD24ィエD2 mixture (0.11).過塩素酸リチウムをポリマーユニットに対して同じ割合で混合した系では、液晶性を示す側鎖型高分子は、非液晶性を示す側鎖型高分子に比べ高いイオン伝導性を示した。またいずれの混合系も塩濃度が増加することによってイオン伝導性は増加した。一方、ビススチリルベンゼンからなる主鎖型高分子は、単体および過塩素酸リチウムをポリマーユニットに対して0.04の割合で混合した系はスメクティック相を発現したが、塩濃度が0.11の割合で混合した系では、ネマティック相を発現した。これらの二つのイオン伝導性を比較したところ、ネマティック相を発現する混合系の方がスメクティック相を発現する混合系に比べイオン伝導性が大きくなることがわかった。また、この主鎖型液晶性高分子は、ヨウ素ドーピングやUV照射によってシスートランス異性化がおこる。この高分子は、トランス体では液晶性を示すが、シス体では非液晶性であった。トランス体およびシス体の高分子を用意し、それぞれ過塩素酸リチウムをポスターマーユニットに対して0.11の割合で混合した系のイオン伝導性を比較したところ、液晶性を示すトランス体の混合系の方が、非液晶性であるシステム体の混合系よりも高いイオン伝導性を示した。 Less